845 



feinkörniger Kern von Stassfurtit geht nach der Oberfläche zu 

 allmählig in eine grünliche, feinkörnig krystallinische Masse über, 

 welche entweder rings herum oder doch auf der einen Seite 

 von sehr schönen kleinen Krystallgruppen und wenigen für sich 

 ausgebildeten Krystallen, ca. 2 Millimeter gross, neben und über 

 einander liegend bedeckt ist, während man auf der entgegenge- 

 setzten Seite nur das Glitzern eines fein krystallinischen Über- 

 zuges sieht. Die Krystalle sind dann auf dieser Seite nur durch die 

 Loupe erkennbar. Die kleinen aufkrystallisirten, auch nur 2 — 2 l j2 

 Millimeter grossen Krystallgruppen haben sämmtlich, wie auch 

 die unter b beschriebenen grösseren Gruppen, im Innern einen 

 weissen Kern, während die einzelnen Krystallindividuen, welche 

 vollständig für sich ausgebildet, nur mit einer Kante oder Ecke 

 aufgewachsen sind, diesen Kern nicht zeigen. 



Alle oben beschriebenen Krystalle sind sehr schön ausge- 

 bildet. Verwitterung ist an ihnen nicht bemerkbar. 



Sie zeigen sämmtlich die Combination ^; OOOOO; 00 deut- 

 lich erkennbar. Mit der Loupe bemerkt man an einigen Exem- 



202 

 plaren — — ; an wenigen ^— . Bei fast allen ist das Tetrae- 

 der vorherrschend. Die Tetraederflächen der grösseren Krystalle 

 sind durch das Hervortreten einer grossen Anzahl kleiner Hexae- 

 derflächen drusig, nach den Kanten hin glatt werdend. Die He- 

 xaeder- und Rautendodekaederflächen sind glatt. 



Nur bei wenigen Kryställchen der unter a beschriebenen 

 Drusen sind die Hexaederflächen am stärksten ausgebildet; bei 

 ihnen sind durch die Tetraederflächen die Hälfle der Hexaeder- 

 ecken stark und bei einigen durch die Minustetraederflächen die 

 andere Hälfte der Hexaederecken sehr schwach, aber deutlich 

 abgestumpft. Auch an ihnen tritt das Rautendodekaeder schön 

 auf. Auf einer der unter c beschriebenen Drusen findet sich ein 

 Durchkreuzungszwilling. 



Die Krystalle haben Glasglanz. Spaltbarkeit ist nicht be- 

 merkbar. Der Bruch ist klein muschelig, ihre Härte = 7. Das 

 spec. Gew. wurde bei einem grösseren Stück zu 2,90, bei einem 

 kleineren zu 2,92 bestimmt, ist also im Durchschnitt = 2,91. 



Eine quantitative Analyse wurde bisher nicht ausgeführt. 



